1055 



Über die elektromagnetische Drehung 

 der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen. 



Von A. KuNDT 



in Strassburg i. E. 



Zweite Mittlieiluni 



(Vorgelegt am 12. November [s. oben S. 1003].) 



Abhängigkeit der Drehung von der Intensität des 

 Magnetfeldes. 



In meiner ersten Mittheilung über die elektromagnetische Drehung 

 der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen, Cobalt mid Nickel habe 

 ich gezeigt, dass diese Metalle ein positives Drehvermögen besitzen. 

 Die Drehung ist im Vergleich zu derjenigen, welche andere mag- 

 netische oder diamagnetische Substanzen zeigen, ausserordentlich gross. 

 Am Schluss habe ich bereits auf einige Aveitere Fragen, die sich an 

 die bisherigen Versuche anscliliessen , hingewiesen. Die wichtigste 

 derselben schien mir die nach der Abhängigkeit der Drehung von 

 der Stärke der magnetisirenden Ki'äfte zu sein. Man nimmt an, dass 

 bei einer diamagnetischen und einer schwach magnetischen Substanz 

 die elektromagnetische Drehung der Polarisationsebene fiir eine be- 

 stimmte Wellenlänge und bestimmte Länge der dui'chstrahlten Schicht 

 in einem homogenen magnetischen Feld proportional ist der Compo- 

 nente der magnetischen Kraft nach der Richtung der Stralilen, oder 

 wenn diese mit der Richtung der magnetischen Kraftlinien zusammen- 

 fallen, proportional der Intensität des Magnetfeldes. Die Drehmig, 

 welche die Längeneinheit einer Substanz in einem Feld von der abso- 

 luten Intensität Eins hervorbringt, wenn die Lichtstrahlen und Kraft- 

 linien dieselbe Richtung haben, hat man die Constante der Drehung 

 dieser Substanz oder die VERDEx'sche Constante derselben genannt. 

 Ebenso wie die Drelumg ist auch, soweit bisher die Versuche reichen, 

 der in einem diamagnetischen oder schwach magnetischen Medium in- 

 ducirte Magnetismus den magnetisirendenivi-äften proportional, mithin 

 kann man auch km-z sagen, es ist für diese Körper die Drehung auf 

 Sitzmigsliericlue 1885. 89 



